206 



Mineralogie. 



2E wahrscheinlich 120—130°. Axe a liegt im stumpfen Winkel ß und 

 bildet mit der c-Axe einen Winkel von 52°. Das zur Analyse verwandte, 

 durch Behandlung mit einer schweren Flüssigkeit gereinigte Material hatte 

 spec. Gew. 2,278—3,360. 



Si 2 : Al 2 3 : E : H 2 fast ==3:1:1:3 entsprechend B Al 2 Si 3 10 

 + 3H 2 0. Das Verhältniss von Ba : Ca : K 2 + Na 2 ist nahe = 1:3:2. 

 Kechnet man für Na 2 die äquivalente Menge K 2 und für MgO und SrO 

 die äquivalenten Mengen von CaO bezw. BaO, so kann man wie folgt 

 vergleichen : 



Theorie für BAl 2 Si 3 O ]0 + 3H 2 0, 

 wenn K- = |Ba, f Ca, f K 



Si0 2 43,12 42,87 



A1 2 3 24,54 24,27 



BaO 6,65 6,62 



CaO 6,59 7,27 



K 2 5,98 6,10 



H 2 13,12 12,87 



100,00 100,00 



Die Wasserverluste (bis Gewichtsgleichheit erreicht wurde) waren: 



Verlust 



100° C. . . . — 



125° „ ' . 1,93 \ 



175° „ 1,48 \ 4,33 



200° „ 0,92) 



2600 ......... 2,451 



295° „ 1,24 / ' 



Bothgluth 4,96 



vor dem Gebläse .... 0,33 > 



} 



13,31 



Es wird also etwa ein Molecül zwischen 100° und 200°, ein zweites 

 etwa zwischen 200° und 300° abgegeben, das Übrige erst bei hoher Hitze. 

 Kechnet man das unter 200° abgegebene Wasser als Krystallwasser , so 

 11 



gilt die Formel H 4 B Al 2 Si 3 12 + H 2 0. Man kann vergleichen . 



Wellsit K Al 2 Si 3 10 + 3H 2 

 Phillipsit B Al 2 Si 4 12 -f 4|-H 2 

 Harmotom B Al 2 Si 5 14 + 5H 2 

 Desmin R Al 2 Si^ 16 + 6H 2 0. 



In der Eeihe ist E : Al 2 3 stets 1:1, W T asser nimmt hingegen mit 

 der Kieselsäure im Verhältniss 1:1 zu, ausgenommen Phillipsit. Nimmt 

 man in Anlehnung an die Vorstellungen von Fresenius ein Grenzglied, 

 welches dem Anorthit entspricht, zu E Al 2 Si 2 8 -f- 2H 2 an, so würde sich 

 dies als erstes Glied obiger Eeihe zurechnen lassen. Die Formel des 

 Edingtonit ist dieselbe wie für Wellsit, doch ist ersterer wesentlich ein 



